— 382 — 



La formazione dell' idrosol di boro pare adunque un fenomeno di di- 

 spersione meccanico-chimica, dovuto cioè all'attacco della sostanza in istato 

 di finissima suddivisione mediante appropriato solvente, in questo caso alcali. 

 Si forma così lo ione che per successivo lavaggio passa ad idrosol. Il la- 

 vaggio serve a diminuire la concentrazione di tale ione sino al limite di for- 

 mazione dell'idrosol. 



Un secondo metodo per ottenere sempre per via meccanico-chimica 

 l'idrosol di molti elementi fra cui del boro, venne sommariamente indicato 

 da Kuzel (Verfahren zur Herstellung kolloider Elemente: Oesterr-Patent. 

 K 12 p 2753/06. 1906). 



La sostanza finalmente polverizzata viene sottoposta per lungo tempo, 

 alternativamente riscaldando e agitando fortemente all'azione di soluzioni di- 

 luite di solventi di carattere acido o basico. L'azione meccanica e chimica ha 

 qui per iscopo di aumentare la concentrazione dello ione che forma l'idrosol. 



Noi abbiamo ottenuto soluzioni colloidali di boro, discretamente con- 

 centrate, e con tutta facilità preparando il boro amorfo col metodo di Gold- 

 schmidt; in sostanza quindi col metodo analogo a quello seguito da Davy. 

 Una mescolanza intima di anidride borica (tre parti) e magnesio metallico 

 in polvere (una parte) in crogiuolo di terra refrattaria vien riscaldata al rosso, 

 in un fornello a gas. La reazione si inizia allora con violenza e la tempe- 

 ratura sale al calor bianco. La massa fusa è costituita da un miscuglio di 

 boro amorfo, borato e boruro di magnesio, ossido di magnesio e anidride bo- 

 rica. Ridotta in polvere si tratta a caldo con grande eccesso di acqua aci- 

 dulata con acido cloridrico, e dopo decantazione con acido cloridrico concen- 

 trato all'ebullizione per eliminare il magnesio. Si riprende con acqua distil- 

 lata e dopo cinque o sei decantazioni il boro passa in soluzione. 



Le soluzioni così ottenute sono discretamente concentrate ed assai stabili 

 tanto che si possono mantenere per dei mesi. Il loro colore è bruno rossastro. 

 La loro natura colloide è messa in rilievo dai fatti seguenti : 



Esse presentano con tutta evidenza il fenomeno di Tyndall. 



Circa 300 ce. di una di queste soluzioni furono elettrolizzati fra due 

 elettrodi di platino (5 X 4) distanti pochi centimetri con una differenza di po- 

 tenziale di 220 volts. La resistenza era grandissima giacché un galvano- 



1 



metro in serie indicava il passaggio di di ampère. Dopo circa un' ora 



l'elettrodo positivo si ricoprì completamente di un leggero strato di boro 

 amorfo, mentre il negativo rimase perfettamente terso. Il boro colloidale è 

 perciò elettricamente negativo. 



L'acqua ossigenata vien decomposta dal boro colloidale, ma contempo- 

 raneamente questo si ossida ad acido borico. 



Deboli tracce di elettroliti, bastano per precipitarlo completamente dalla 

 soluzione in breve tempo. 



